293 



i 





* 



guir el mayor grado posible de condensation ignea de las 

 masas. Un gran exceso de temperatura, como la falta de ella, 

 pueden empeorar el producto, en el primer caso por la en- 

 trada de un exceso de silice combinada, que produce la iner- 

 tia 6 puzzoianizacion parcial 6 completa del cemento, y en el 

 segundo, por la existencia de un exceso de cal libre que pre- 

 dispone al reventamiento. Todas las distintas variedades de 

 calcareos arcillosos exigen su grado especial de temperatura 

 y calcination, y este grado es variable segun la naturaleza, 

 el estado de trituration y la mezcla mas 6 menos intima de su 

 contenido siliceo-arcilloso natural, y el fabricante debe deter- 

 minar por ensayos directos con la materia prima que elabora, 

 cual es el grado de coccion que corresponde a la maxima de 

 resistencia posible en las mezclasdel producto obtenido. 



Como cada grado de calcination queda expresado en las 

 masas calcinadas por un color y un exterior particular y ca- 

 racteristico, es muy facil entonces, una vez conocidas aque- 

 llas exigencias, separar en cada hornada todos los fragmen- 

 ts mal cocidos de los normaies, y el fabricante se halla asi 

 en condiciones de obtener y presentar al consumidor siem- 

 pre un producto de calidad superior y uniforme. Tipos de 

 esta clase de cementos romanos, elaborados en esta forma, 

 son por ejemplo, el Sheppey— cemento ingles, los cementos 

 naturales de Vassy, Pouilly en Francia, los de Kufstein, 

 Dim, etc., en Austria y Alemania, etc. 



Siempre que no excede la temperatura durante la coccion 

 de esta clase de calcareos, coirviene en ellos un contenido 

 de materia arcillosa algo superior a las proporciones que re- 

 quiere el cemento Portland, y en efecto, los verdaderos ce- 

 mentos romanos de fraguacion rapida en algo se distinguen 

 de aquel por su formula quimica. 



Recordaremos aqui que las combinations que a las altas 



temperaturas forma la cal con los sesquioxidos de hierro y 



aluminio, son varios, como por ejemplo: R 2 3 , CaO; R 2 3 , 



2CaO; R 2 8 ,3CaO; R 2 3 ,4CaO. Las ultimas tres combi- 



